der niederrheinischen Gesellschaft in Bonn, 
123 
keine Kohlensäure mehr aufgenommen haben, obgleich sie viel gün¬ 
stiger gestellt waren, als die an freier Luft stehenden Basaltsäulen. 
Vergleicht man das specifische Gewicht, so zeigt sich dass das des 
natürlichen Basaltes höher ist, als jenes der Laven, beide im gepul¬ 
verten Zustande im Pyknometer gemessen. 8,846 Grm. Basaltpulver 
verdrängten 2,867 Grm. Wasser von 17,5^ C., und dies gibt ein 
8,846 
spec. Gewicht von = 3,085; ebenso verdrängten 6,260 Grm. 
Schlacken als Pulver 2,185 Grm. Wasser, und dies ergibt das spec. 
^ 6.260 
Gew. 2 1 S5 ~ 2,864. 
Da nun der Basalt durch starkes Erhitzen 
oder Schmelzen ebenfalls an specifischem Gewichte abnimmt, so folgt 
nothwendig daraus, dass er in diesem Zustande noch nicht geglüht 
oder geschmolzen gewesen ist. Damit stimmen denn auch die übri¬ 
gen Erscheinungen. Der erhitzte Basalt wird blasig und nicht 
eigentlich porös. Um aber blasig zu werden, muss er Stoffe ent¬ 
halten, welche bei hoher Temperatur Dämpfe von hoher Spannung 
bilden können. Diese finden wir im Basalte als Kohlensäure und 
Wasser und in den Laven und Schlacken sind sie ganz oder zum 
grössten Theil verschwunden. Es ergibt sich aber auch aus dieser 
Erscheinung, so wie aus der mikroskopischen Untersuchung der 
Schlacken, dass die Schmelzung eine sehr unvollständige war. Man 
erkennt nämlich Augite, Hornblenden und andere schwer schmelz¬ 
bare Mineralien in der Lave selbst. Auch findet sich noch unver¬ 
bundenes Magneteisen vor, da viele Schlacken auf die Magnetnadel 
wirken. Bei vollständiger und andauernder Schmelzung des Basaltes 
entsteht ein dichtes, sprödes, glänzendes Glas, welches der Obsidian 
des Basaltes ist. Ist die Masse durch Feuer vollkommen geschmol¬ 
zen, so steigen die Blasen in die Höhe und die Schlacke verliert 
ihre Hohlräume und bildet ein glänzendes Glas. Tausende von 
Centnern wurden so im Kuppelofen zu Pfungstadt geschmolzen, und 
in allerlei Formen wie Tischplatten, Geländern, Gesimsen, Trögen 
gegossen, selbst Arzneigläser daraus geblasen. 
Dieser so geschmolzene Basalt enthält keine ausgeschiedene 
Mineralien mehr, und wirkt auch nicht auf die Magnetnadel, trotz 
eines grossen Gehaltes an Eisenoxydul. Das Silicat des Eisenoxyduls 
ist nämlich unwirksam auf die Nadel. Selbstverständlich enthält 
der geschmolzene Basalt auch keine Kohlensäure und Wasser mehr. 
Aus den Blasen der Schlacken ersieht man, dass die Schmelzung 
eine sehr unvollständige war, dass die Masse nicht so dünnflüssig 
war, um das Aufsteigen der Blasen zu gestatten, und nicht so heiss 
um Augit, Hornblende, Granit etc. in das Geschmelze aufzunehmen. 
So ist es auch möglich, dass manche Schlacken noch Beste von 
Kohlensäure und vielleicht auch Wasser enthalten können. 
Betrachten wir nun die Einwirkung des Basaltes auf das 
